Uber Constnirtion vnn mptallischen Toloskopspiegeln. 9 



Marke Datum 



herrliche egale dichte Textur. Muss wegen 

 eines bedeutenden Eisenrestes umgegossen 

 werden. 

 CA^ 1885 Juni Umgegossen. Immer noch unverschmolzener 

 Rest. Festigkeit kolossal, vielleicht nicht hart 

 genug, feilt sich sehr gut. 

 DA „ „ (10 cm Scheibe). Miscellanguss é í*i -^^ 4" ^ 



Reste APQRY. 

 Blassgelblichweiss, sehr hart und glanzend, 

 feilbar, Feilspane pulverig. 



Die Zusammensetzung der Legiruugen, welche nicht nach ato- 

 niistischen Proportioneu gemischt wurden, soli spater durch chemische 

 Analyse bestimmt und die Bereitung nach festen Proportioneu wieder- 

 holt werden. Es hat sich namlich bei meinen Versuchen das merk- 

 wiirdige Faktum ergeben, dass Legirungeu, welche genau entsprechend 

 eiuer bestimmten chemischen Formel zusammengesetzt sind, sich 

 ganz merklich und zwar stets in vortheilhaftera Sinne von solchen 

 unterscheiden, welche einer solchen Zusammensetzung zwar nahé 

 kommen, aber dennoch z. B. um 1 Procent mehr oder weniger in 

 einem oder mehreren Bestandtheilen abweichen. Es zeigte sich dies 

 bei Legirungeu, die ich bei der ersten Bereitung nach willkurlichen 

 Procenten mischte, hierauf erst die den Procenten am náchsten kom- 

 mende Formel berechnete, und die Mischung nach den theoretisch 

 korrigirten Procenten nochmals darstellte. 



Eine zweite Bemerkung ist die, dass die guten Eigenschaften 

 einer Legirung in dem Grade zu steigen und vielseitiger zu werden 

 scheinen, in welchem die Žahl der Bestandtheile zunimmt. Es ent- 

 spricht dies dem bekannten Principe der Parfumerie : moglichst viele 

 aromatische Stoífe zu mischen, auch solche die fur sich allein nicht 

 einmal besonders wolriechend sind. 



Endlich ist in Bezug auf das Gussverfahren zu melden, dass 

 ich die besten Metallsorten verwendete, die ich mir verschaífen konnte, 

 galvanoplastisches Kupfer, Bankazinn, destillirtes arsen- und bleifreies 

 Zink, gewalztes Nickel und Kobaltgranalien von Fleitmann u.s. w. 

 Das Schmelzen geschah in Graphittiegeln, bis 1883 in Holzkohlen- 

 z. Th. Coakfeuer, seit August 1883 in Flet cheťschen Gasofen, unter 

 einer Decke von Kohlenstaub. Gewóhnlich schmolz ich zuerst das 

 Kupfer, allenfalls zusammen mit Eisen, Nickel oder Kobalt; hierauf 



